Industria é invenciones (1908-04-11 00:00:00), página 2

que se extrae de los carbones minerales bituminosos, reduciéndolo á pedazos menudos y haciéndolo hervir en una disolución de soda cáustica; después se deja reposar y se decanta y recoge el líquido, el cual se satura luego con una corriente de ácido carbónico; dejándolo reposar nuevamente se obtiene una disolución que marca 1°03 del areómetro, en la que hay de 10 á 15 gramos de pirofuxina por litro; este cuerpo es inodoro, insípido, insoluble en el agua, pastoso, no es venenoso y soluble en los alcalis, dando un líquido pardo-obscuro, posee cualidades antisépticas, y puesto en contacto con los tejidos epidermicos, forma combinaciones que resisten la acción del agua; en esta propiedad es en la que está basado el procedimiento del curtido, bastando sumergir la piel en una disolución alcalina de pirofuxina, obteniéndose el curtido en una cuarta parte del tiempo que se emplea por el procedimiento común, obteniéndose unos cueros negruzcos é hinchados, pero que pueden tener una excelente aplicación en cuantos casos se deseen cueros impermeables, pues poseen en alto grado esta propiedad.

Existen también otros varios sistemas de curtido, llamados rápidos, porque todas las operaciones pueden efectuarse en pocos días. En el número 3 del tomo 49 de esta Revista ya nos ocupábamos con bastante detenimiento de la curtición al cromo sistema Schultz, que es uno de los más sencillos y económicos.

que cuando las proporciones de los componentes sean según los pesos atómicos de los metales, y de tal modo que pueda formarse un solo compuesto, definido éste, se formará sólo y no habrá lugar á la formación de eutéticos, no habrá licuación.

Los diversos compuestos que se van formando sucesivamente durante la solidificación, quedan repartidos desigualmente en la masa de metal, y ejemplo de ello son las aleaciones de plata-cobre, que en las de ley alta es más rica en plata la parte central del riel que en la periferia, y en las de ley baja pasa lo contrario, es decir, que es mas rica en plata la periferia que la parte central. En la aleación de 716 milésimas no hay licuación, y todo el riel guarda la misma proporción de los dos metales, por entrar éstos en la relación de 3 : 2 de sus pesos atómicos y formando, por lo tanto, un compuesto definido.

Con lo expuesto anteriormente se comprenderá fácilmente que, según que se formen unos u otros compuestos y eutéticos, la estructura del metal será distinta y ésta puede variar, no solamente por las proporciones de los componentes, sino también por otras circunstancias, como son la rapidez en la solidificación, la masa y la presión, como también el recocado y el temple.

Esta diferencias de estructura pueden descubrirse con el microscopio, preparando el metal por medio de un pulimentado y un ataque.

El pulimentado tiene por objeto obtener superficies completamente lisas y planas, sin lo cual no sería posible la observación microscópica; conviene que sea lo más perfecto posible y comprende dos operaciones, que son: el desbastado y el pulimentado propiamente dicho.

Desbastado de muestras.—Es conveniente que las muestras tengan una superficie de 2 á 4 centímetros cuadrados y un grueso de pocos milímetros. Se cortan por medio de la sierra y desbastan con la lima,

Fig. 29. Fotografía microscópica de fundición gris pulimentada

Fig. 30. Fotografía microscópica de fundición gris pulimentada y atacada por ácido nítrico diluido

Ambas fotografías están hechas con un aumento de 60 diámetros, de modo que corresponden á un círculo de 1 milímetro de diámetro

Metalografía

II

De lo consignado en el artículo anterior se deduce que, según las proporciones de los metales componentes de una aleación, ésta poseerá propiedades distintas, á causa de los diversos compuestos definidos y eutéticos que se producen en cada caso particular, y